Iagttagelser over Krvolitgruppens Mineraler. 



128 



karakteristisk, at Ralsloniten , (1er ellers næsten overall ledsager 

 Thomsenoliten, mangler, hvor det nye Mineial lindes. Krystallerne 

 naar i det højeste en Størrelse al" lidt over 1 nmi ; i Reglen er de kun 

 V2 nnn i Gennemsnit. Formen er Tærning, undertiden med smaa 

 Oktaederllader; Fladerne er ikke særlig vel udviklede, men giver dog 

 tydelige Reflekser. Der er udpneget oktaedrisk Spallelighed. Kry- 

 stallerne er i sig selv farveløse, men oftest, ligesom Thomsenolit- 

 krystallerne, i Overfladen dæ^kkede med en gul eller hrun Rust. 

 Va'gtfylden er bestemt i Thoulet's Vædske til 2,67(3; Lysbrydningen 

 er, ligeledes i Thoulet's Уачкчке, bestemt til 1,3852. Krystallerne er i 

 boj Grad optisk anomale, og trods en Del Afvigelser i Enkelthederne 

 er de alle byggede efter samme, ret ejendommelige Plan. De har 

 regelma'ssig Tærningstruktur, idet de bestaar af G Sektorer med Tær- 

 ningtladerne som Grundflader, og hver enkelt Sektor forholder sig i 

 det va?sentlige som et eenakset, negativt Individ. Paa Grund af Kry- 

 stallernes Lidenhed er det ikke let at forarbejde 

 TvaM'snit af dem; dog ses Strukturen tydelig 

 paa en hel Krystal , der viser et Billede som 

 det, der er gengivet i Fig. (S. Man ser kun de 

 fire, liggende, Sektorer, da de to, op- og nedad- 

 vendende, ikke har nogen Indvirkning paa det 

 polariserede Lys, og hvad man sanglig lægger 

 Mærke til, er en Zonestruktur, der gentager sig 

 ensartet i alle Krystallerne, og som giver sig til 



Kende baade ved Forskelligheder i Dobbelt- 



brvdningens Styrke og 



dens Fortegn. 



Den 



Fig. 6. 1ste regulære Mi- 

 neral. Ivigtiit. Skematisk 

 Billede af den optiske 

 Struktur. 



yderste smalle Zone er forholdsvis svagt dob- 

 beltbrydende, negativ; indenfor den kommer en 



anden smal Zone, der er stærkt dobbeltbrydende og positiv, indenfor 

 den en noget bredere Zone, der er negativ og af samme Dobbelt- 

 brydning som den yderste Zone. Derefter kommer med skarp Grænse 

 Midtpartiet, der yderst har en Dobbeltbrydning, der er kendelig større 

 end den næ.stinderste Zones; ind imod Midten aftager selvfølgelig 

 denne Dobbeltbrydning gradvis, da Sektorerne her bliver tyndere og 

 tyndere. Dobbeltbrydningen er i det hele ret betydelig; i en Krystal 

 af ^/2 mm's Diameter kan f. Eks. den næstyderste Zone være grøn af 

 2den Orden, den yderste og tredieyderste gul af 1ste Orden og Midt- 

 partiet udadtil brunt af 1ste Orden. LTregelmæssighederne i Struk- 

 turen viser sig særlig i Udslukningsretningerne , der er overordentlig 

 undulerende. 



For Blæserøret forholder det her behandlede Mineral sig omtrent 

 som Ralstonit, idet det bliver porcellænsagtigt, men kun i meget ringe 

 Grad er smelteligt. Ved Ophedning afgiver det Vanddamp og Fluor- 



9* 



